BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 671 



Par un refroidissement lent, nous voyons que nous avons la 

 possibilite, si la basicite du melange le permet, de la precipitation 

 de silicates de moins en moins basiques, pouvant devenir instables 

 a la temperature ordinaire. Au contraire, par un refroidissement 

 brusque, le fondant tendra a se solidifier avânt d'avoir permis la 

 cristallisation des silicates Ies moins basiques, qui resteront pour 

 ainsi dire â l'etat de solution dans le fondant solidifie et ceci dans 

 un etat moleculaire qui leur permettra d'exister a froid sans donner 

 lieu ^â la pulverisation spontannee, ainsi que nous le verrons plus 

 loin. 



La cristallisation de ces corps au sein du fondant doit etre accom- 

 pagnee d'un assez fort degagement de chaleur. M. L. Bourgeois 1 ) 

 donne un exemple de ce phenomene enpreparantla Wollastonite. 

 II a vu apparaître sur Ies bords du creuset une houppe de fibres 

 radiees, qui en quelques secondes envahissent la masse jusqu'au cen- 

 tre, absolument comme dans la prise en masse de certaines solutions 

 sursaturees. Ces cristaux se developpent avec un enorme degage- 

 ment de chaleur, on Ies voit se detacher en rouge blanc sur le fond 

 rouge-cerise du creuset. Un fait analogue, quoique pas aussi frap- 

 pant, s'observe dans Ies fours a ciment continus, surtout pour Ies 

 masses ayant tendance â la pulverisation. Au tirage des fours, Ies 

 roches a ciment en ignition, mais ne contenant plus de combustible^ 

 d^tachees et s^parees a coups de ringards, peuvent malgre le re- 

 froidissement auquel la masse a ete soumise pendant cette ope- 

 ration, se souder ensemble en formant de gros blocs et meme s'at- 

 tacher de nouveau aux parois du four. Ceci indique evidemment 

 un phenomene de transformation moleculaire accompagne d'un 

 degagement de chaleur. 



Enlevons de la chaux au melange et rendons le moins basique, 

 nous aurons la pulverisation spontannee des roches au refroidis- 

 sement. Si la quantite de chaux est diminuee de plus en plus jus- 

 qu'â la composition des laitiers de haut fourneau servant a la fa- 

 brication du ciment de laitier, le melange sera tres fusible. Nous 

 aurons une masse fondue, ne pouvant plus contenir de silicate tri- 

 calcique, mais contenant du silicate bicalcique et des silico-alumina- 



*) These prâsantee'â la Faculte des-Sciences de Paris. 1883, p. 7. 



